Zur Holzvergilbung. ][19 



Die Hölzer sind darin nach ihrer Helligkeit nach erfolgter Bleiche, 

 mit dem hellsten beginnend, geordnet. Zum Vergleich diene die da- 

 neben gestellte, im gleichen Sinne ausgeführte Anordnung der unge- 

 bleichten Hölzer. 



Tabelle 8 (s. S. 120—123). 



Es wurden gleichzeitig die g e b 1 e ic h t e n und u n g e b 1 e i c h t e n H o 1 z - 

 abschnitte der Belichtung ausgesetzt. Leider waren die Brettchen 

 etwas voreilig einer Oberflächenbehandlung ausgesetzt worden, indem sie 

 mit einer Auflösung von Schellack in 95°/o Weingeist und dann mit sehr 

 wenig weissem Wachs bestrichen worden waren. Die Farben erscheinen 

 infolgedessen etwas tiefer, als bei den unbestrichenen Hölzern, doch 

 nähern sie sich den Farben derselben weit mehr, als den viel tieferen 

 Farben polierter Hölzer. Die Lichtwirkung wird durch diese sehr dihmen 

 Überzugsschichten von höchstens 0,01 — 0,02 mm L)icke nicht merklich 

 vermindert, wie Jungl und ich nachgewiesen haben.') l)ie Farben- 

 veränderungen der Überzugsschichten selbst sind zu gering, als dass sie 

 in Betracht gezogen werden miissten. 



Die Behchtungszeit war in den Monaten von August 1904 bis Februar 

 1905. Die ersten 26 Tage entsprachen, da sie fast alle heiter und 

 heiss waren, in ihrer Wirkung, beurteilt nach dem Ausbleichen von 

 Typenfärbungen (Standardfärbungen), 42 Tagen im Juli und August 

 1904. Die letzten 148 Tage waren in ihrer Lichtwirkung etwa ein- 

 und einhalbmal so stark, als die ersten 26 Tage. 



Die geschilderten Farben Veränderungen lassen sich im allgemeinen 

 auf zwei deutlich unterscheidbare Vorgänge zurückführen, die häufig 

 gleichzeitig vor sich gehen: 1. auf eine Änderung der den einzelnen 

 Hölzern eigentümlichen Farbtöne, auf ein Umschlagen, Verblassen oder 

 auf eine Erhöhung derselben, besonders deutlich erkennbar ist das z. B. 

 an Mahagoni- und amerikanischem Nussholz (die raschen Farbenver- 

 änderimgen auf den frischen Schnittflächen einiger Farbhölzer gehören 

 indessen wohl nicht hierher), 2. auf das Auftreten von bräunhch- 

 gelben, gelb- bis rötUchbraunen, manchmal schön gelbbraunen Färbungen. 

 Da der zweite Vorgang meistens überwiegt und namentlich bei langer 

 Behchtung stark hervortritt, habe ich die geschilderte Art der Farben- 

 veränderungen der Hölzer im Lichte Holzvergilbung genannt. Damit 



M W. H. Schramm und A. Jungl, Über die Dicke von Färb- und Politur- 

 schichten bei oberflächlich gefärbtem und poliertem Holz. (Technologische 

 Mitteilungen des Bayerischen Gewerbemuseums in Nürnberg, 1906, No. 13.) 



Dieselben, Über den Schutz von Holzfärbungen durch Politur- oder- 

 Wachsschichten. (Innendekoration 1906, Aprilheft.) 



